über die magnetischen Eigenschaften der Nickel-Kohalt-Legierungen. 471 



eine derartige Deutung meiner beiden Versuchsreihen vollständig 

 aus ; auch zeigen die grossen Verschiedenheiten zwischen den hier und 

 von Herrn Foex bestimmten Curie 'sehen Konstanten, dass durchaus 

 keine Analogie mit dem von ihm beobachteten Knick vorhanden ist. 



Die Umicandlungstemperaturen und die Curie'schen Konstanten. 



Die Umwandlungspunkte, wie sie sich aus den Versuchen über 



dem Umwandlungspunkt ergeben haben, sind in der Tabelle IX in 



der fünften Kolonne wiedergegeben und in der Fig. 11 in Funktion 



8 

 t 



1500 



1000 



500 



c 



t 

 15ÜU0 



)Ni100 90 



70 



60 50 'fO 

 Fisr. 11. 



50 20 



10 100 %Co 



des Prozentgehaltes aufgetragen. Man erkennt eine systematische 

 Abweichung von den Umwandlungstemperaturen, die sich aus dem 

 ersten Teil der vorliegenden Arbeit ergeben haben, und die ebenfalls 

 in der Tabelle IX und zwar in der dritten Kolonne aufgenommen 

 sind. In der vierten sind die Differenzen zwischen den zwei Werten 

 selbst angegeben. Man sieht, dass sie sich um einen ziemlich 

 konstanten Mittelwert von ungefähr 18° Grad bewegen. 



Diese Tatsache ist aber ein Beweis dafür, dass in der Nähe des 

 Umwandlungspunktes Veränderungen in der magnetischen Struktur 

 des Materials von sehr tiefgreifendem Charakter vor sich gehen, die 

 von wesentlich anderer Art sind, als der durch die Theorie gut ge- 

 kennzeichnete Vorgang des Verlustes der spontanen Magnetisierung. 



